SÉANCE DU 28 JUILf^ET 1Ç)(>2. 2'il 



de la satisfaction, depuis que je l'emploie modifié comme il va être dit. 

 Eu effet, j'ai pu m'assurer, par des essais extrêmement nombreux, que la 

 technique des auteurs, ou celle que l'on trouve flans divers OuArages, est 

 bizarrement infidèle, ce qui tient probablement à la nature différente des 

 divers formols que fournit le commerce, ou à leur altération graduelle. Je 

 commence par dire que le mieux, quand on le peut, est de n'opérer que 

 sur des glaces neuves, et de préférence sur les glaces argentées du com- 

 merce dont on enlèvera le vernis et la couche d'argent. Sinon, il faut mettre 

 en œuvre tous les procédés de nettoyage connus, et si, malgré cela, le résultat 

 persistait à être défectueux, rejeter un support dont la surface serait irré- 

 médiablement altérée. Voici maintenant la technique que je préconise : en 

 la décrivant très minutieusement, je paraîtrai peut-être trop long et trop 

 méticuleux à certaines personnes, mais je suis convaincu que m'en sauront 

 gré toutes celles — et je les crois nombreuses — qui ne comptent plus 

 leurs insuccès ou leurs demi-succès. 



» Faire une solution de nitrate d'argent cristallisé à i pour 100 exactement préci- 

 pitée par Tammoniaque pure; en mettre dans un verre la quantité jugée nécessaire et 

 verser, au moyen d'un flacon compte-gouttes à l'émeri, dans un autre verre, le nombre 

 exact de gouttes de formol commercial (4o pour 100) à déterminer comme ci-dessous. 

 Verser le contenu du premier verre dans le second, reverser de nouveau dans le 

 premier et vider enfin le mélange ainsi bien effectué dans la cuvette où doit se faire 

 l'opération. Comme la réduction se produit très vite, — et il le faut pour la bonne 

 réussite, — on devra faire ces mélanges très rapidement, de façon que la teinte du 

 liquide ne commence à se modifier que lorsque celui-ci est définitivement dans la 

 cuvette. On balancera d'ailleurs celle-ci fortement et continuellement. L'opération 

 ne dure guère plus d'une minute. 



» La détermination du nombre de gouttes de formol exige un essai préliminaire à 

 chaque fois : prendre, dans une petite cuvette en porcelaine blanche bien neltoj^ée et 

 finalement passée à l'ammoniaque ordinaire et rincée à grande eau, une certaine quan- 

 tité, i5'^°'', par exemple, de liqueur argentifère, et y faire tomber, en balançant conti- 

 nuellement, 7 gouttes de formol ('); le mélange doit prendre rapidement une teinte 

 rose violacé de plus en plus foncée, et brusquement il apparaît sur les parois du vase 

 un enduit d'abord irrégulier de couleur successivement rosée, violacée, bleue, gris 

 de fer, qui prend enfin l'aspect de l'argent poli en devenant blanc jaunâtre, tandis que 

 le liquide à peu près transparent se recouvre d'une couche de paillettes métalliques 

 qui lui donnent un aspect huileux. 



» L'opération est terminée quand le liquide presque incolore se remplit de gru- 

 meaux bien visibles. Si la quantité de formol est insuffisante, le liquide devient gris 



(') Le nombre de gouttes dépend évidemment du comple-gouttes employé. Le poids 

 du flacon que j'emploie diminue de oS lorsqu'on laisse tomber 100 gouttes. 



G. H., 1902, 2» Semestre. (T. CXXXV, N" 4 ) *^ 



